(63i ) 



.) On remplit un creuset de terre (creuset de Hesse) a moitie de couches 



alternantes de fluorure etde sodium en plaques minces de i a 2 millimetres, 



en prenant pour 2 parties 



)ids de fluorure i partie de sodii 



tasse le melange soigneusement par un pilon afin de laisser le moins possible 

 d'interstices, on le couvre d'une couchc de chlorure de sodium anhydre 

 d'apeu pres la moitie en hauteur du melange, et enfin on couvre le tout 

 dune couche de fluorure de calcium (spath fluor) en morceaux de l;V 

 grosseur d un pois. Cetle derniere substance sert a empecher le nulani^* 

 fl'etre projete hors du creuset par I'effet toujours un pen violent de l;i 



» Le creuset auisi charge et uuuii de son couvercle est place dans un 

 fourneau communiquant a un soufflet de forge on un ventilateur. On com- 

 mence par chauffer doucement. Longtemps avant I'incandescencedu creuset 

 la reduction a lieu. Elle est indiquee par un sifflement dans I'interieur de la 

 masse et une flamme jaune s'elevantdu creuset. Ce point passe, on active le 

 leu et on le porte au rouge blanc. Un quart d'heure en tout suffira. On laisse 

 refroidir I'appareil en bouchant toutes les ouvertures du fourneau. Pour 

 retirer le produit, on casse le creuset et on trouve le metal reduiten forme 

 d'un seul culot au fond. On n'obtient .pas, il est vrai, la quantite de metal 

 indiquee par la theorie. L'analyse du fluorure a doiine pour sa composition 

 la formule MnFl, d'apres cela (je prends les chiffres de Regnault ), 1 00 par- 

 ties de sodium devraient decomposer 2o3,5 parties de fluorure pour former 

 1 83,5 parties de fluorure de sodium et fournir 120 parties de manganese. 

 On doit se contenter d'un pen plus de la moitie. 11 arrive quelquefois que 

 le metal ne se trouve pas parfaitement fondu. Dans ce cas on le concasse 

 dans un mortier d'acier en petits fragments et on le soumet a une seconde 

 fusion en le couvrant de chlorure de sodium ou de potassium mele de ^ de 

 nitre. C'est par le meme procede qu'on reunit plusieurs petites masses en 

 une seule. L'experience a appris qu'il ne faut pas se servir de l)orax conwue 

 fondant, le metal en etant altere tres-sensiblement. 



« Le manganese ainsi prepare possede des proprietes essentiellemcnt dil- 

 ferentes de celles qu'on attribue communement a ce metal. Sa couleur < st 

 cellede cerlaines fontes de fer ; il est cassant et ne resisle aiiciinement a I ac- 

 tion du marteau ou d'autres forces mecaniques ; il est fort dur, non alt.t- 

 quablea une lime d'acier, rayantau contraire I'acier le mieux trempe. 11 est 

 susceptible du poli le plus parfait. Il ne s'altere point a I'air meme hninide 

 a la temperature ordinaire. J'ai conserve des echantillons polis pendant 

 deux mois dans rafmosphcre du laboratoire chargee parfois d'humidite et 



